﻿212 



II. Versuchsreihe. 



Wasserverlust des Epistilbits über Phosphorsäure- 

 Anhydrid. 

 0.5410 g Subst. verloren hierbei: 



1. nach 3 Stunden = 0.0056 g = 1.03%; 



2. „ 24 „ = 0.0102 „ = 1.88 „ 



3. „ 48 „ = 0.0116 „ = 2.14 „ 



4. „ 72 ., = constant. 



Wiederwasseraufnahme dieses Trockenmaterials an 



der Luft. 



1. Tiegel -f Epistilbit vor dem Trocknen = 19.4480 g; 



2. nach 72 stündig. Verweilen über P 2 5 = 19.4364 „ 



3. „ 2 „ an der Luft = 19.4478 „ 

 4- „ 7 „ „ „ „ „ = 19.4480 „ 



III. Versuchsreihe. 



Wasser verlust des Epistilbits von Beruf jord über 

 geschmolzenem Chlorcalcium. 

 0,5165 g angew. Subst. (Material von der folgenden Ver- 

 suchsreihe über conc. Schwefelsäure) verloren über Calciumchlorid 



1. nach 5 Stunden = 0.0028 g == 0.54%; 



2. „ 24 ., = dasselbe; 



3. „ 30 „ = ebenso. 



Nach 24-stündigem Stehen an der Luft wurde dieses ge- 

 trocknete Material wieder gewogen und das ursprüngliche Ge- 

 wicht des Tiegelinhaltes vor der Einwirkung des Trockenmittels 

 mit einem Plus von 0.0002 g constatirt. 



IV. Versuchsreihe. 



Einwirkung von trocknem Sand* auf Epis tilbitpulver. 



0. 5935 g Subst. verloren darüber: 



1. nach 4 Stunden = 0.0006 g = 0.10%; 



2. „ 20 „ = dasselbe. 



Gesammtwasserbestimmungen für das zu den Trock- 

 nungsversuchen angewandte Material. 

 I. Heul an dit. 



1. 0.8242 g Heulandit gaben nach dem Glühen einen Ge- 

 wichtsverlust von 0.1350 g == 16.37% Wasser. 



* Derselbe war vor dem Versuch anhaltend erhitzt und wurde darnach 

 über conc. Schwefelsäure zum Erkalten gestellt. 



